( 45 ) 



Lorsque le zinc rencontre dans les solutions acides ou salines, ou mme 

 dans l'eau pure, la petite quantit de sel mtallique qu'on y ajoute, on 

 reconnat sans peine que le mtal de cette petite quantit est prcipit la 

 surface du zinc. Ainsi, ce dernier mtal se recouvre d'une couche noire, si 

 c'est le bichlorure de platine qui agit, et le sulfate de cuivre dpose sa sur- 

 face une couche de cuivre rouge. Peut-tre n'est-ce pas loujours une simple 

 prcipitation mtallique qui se fait; mais c'est an moins le cas le plus ordi- 

 naire. Comme il se forme alors une petite quantit de chlorure ou de tout 

 autre sel de zinc, correspondante la petite quantit de bichlorure de pla- 

 tine, ou de tout autre sel employ, on se demande si le sel ainsi form par- 

 ticipe aux ractions prce'dentes. Si cette influence se fait sentir, elle est au 

 moins bien faible. On peut, en effet, aprs la prcipitation du platine ou de 

 tout autre mtal, laver trs-exactement les lames de zinc, et remplacer ensuite 

 la solution primitive saline ou acide, par une solution semblable dans laquelle 

 le sel de zinc rsultant de la prcipitation ne peut plus se former. Le 

 dgagement d'hydrogne continue comme avant le changement de la dis- 

 solution. 



Per et tain. 



Le fer et l'tain ont t soumis des preuves analogues celles du 

 zinc. 



L'acide sulfurique au douzime dissout assez rapidement la tournure de 

 fer; quelques gouttes de bichlorure de platine communiquent cette action 

 une intensit extrme. L'acide arsnieux, au contraire, arrte toute action 

 de l'acide sulfurique sur le fer : cette influence est assez prononce pour que 

 du fer mtallique puisse se conserver un mois entier, et sans doute plus 

 longtemps encore , dans de l'acide sulfurique au douzime, qui le dissoudrait 

 assez rapidement. Lorsque le fer est bien dcap, il suffit de quelques gouttes 

 d'une solution aqueuse d'acide arsnieux pour le prserver de l'acide; il con- 



lumire directe du ciel; qu'on introduise dans chacun d'eux une gale quantit de zinc lamine 

 et de dissolution sature de sel marin , avec addition de bichlorure de platine ; on observera 

 d'abord un dgagement plus rapide dans le flacon envelopp : mais tout coup l'hydrogne 

 cesse de se produire de ce ct, et, au bout de quelques heures, on enlve inutilement les 

 enveloppes; l'hydrogne ne se forme plus. Du ct oppos, le dgagement, beaucoup plus 

 lent dans le principe , se continue sans interruption et peut durer plusieurs mois. Il est inu- 

 tile d'ajouter que, ds le commencement de l'exprience, les deux flacons plongent dans une 

 mme capsule remplie d'eau. 



